430 Grailich und Pekarek. 



Krystall zu wiederholtenmalen unter der mit diesem Minimum auf ihn 

 niedergedrückten Spitze weglaufen, indem man mittelst ß die Spitze 

 immer hebt, wenn der Wagen zurückgeschoben wird, und notirt die 

 Zahl der auf diese Weise wiederholten Hisse, welche endlich einen 

 sichtbaren Ritz liefern. So fanden wir an einem kleinen Kalkspath- 

 krystalle nach dieser Methode bei einem Auflagegewichte von 0*6 

 Grammen (die Richtung vom stumpfen (Axial-) Eck zum spitzen 

 (Seiten-) Eck 0° gesetzt): 

 bei 



d. i. bei 0° lief der Krystall im Mittel 185mal unter der mit 06 

 Grammen auf ihn niedergedrückten Spitze weg, bis ein deutlicher 

 Riss entstand. Das Mittel ist überall aus 4 Beobachtungen genommen, 

 indem der Krystall nach jeder einzelnen mittelst V und V parallel 

 verschoben wurde. Die Abweichungen der zweiten Columne von der 

 ersten rühren daher, dass die Krystallfläche durch die ersten Beobach- 

 tungen schon so zerkratzt war, dass dadurch minder zuverlässige 

 Daten resultirten. — Diese Beobachtungsweise hat den Übelstand, dass 

 sie die Spitzen erstens sehr abnützt, zweitens viel Zeit kostet und bei 

 einem einigermassen raschen Arbeiten ein Stossen der Spitzen gegen 

 die Krystallfläche unvermeidlich ist; drittens dass sie das vollkommene 

 Wiedertreffen der Spitze auf dieselbe Stelle des Krystalles fordert, 

 was wieder die vollkommene Unverrückbarkeit des Hebels und Kry- 

 stalles voraussetzt, wovon das erstere wohl leicht und sicher, das 

 letztere aber um so weniger verbürgt werden kann. 



Zweitens. Constantes Maximum des Auflagegewichtes. Man 

 bestimmt beiläufig das Gewichts-Maximum, mit welchem nach irgend 



